Naturwissenschaftliche Rundschau. 



Wöchentliche Berichte 



über die 



Fortschritte auf dem Gesamtgetoete der Naturwissenschaften. 



XXII. Jahrg. 



25. April 1907. 



Nr. 17. 



Magnetische und dilatonietrische Unter- 

 suchung der Umwandlungen Heuslerscher 

 ferroniagnetisierbarer Manganlegierungen. 



Von Dr. E. Take. 



(Originalmitteilung '). 



Über die Entdeckung der Heuslerschen ferro- 

 magnetisierbareri Manganlegierungen, sowie über die 

 magnetischen Eigenschaften dieser Bronzen 2 ) ist 

 bereits zu Beginn des vorigen Jahres in Nr. 6 dieser 

 „Rundschau" 3 ) von Herrn Dr. E. Haupt eingehend 

 referiert worden. Es wurde darauf hingewiesen, daß 

 besonders die Aluminium -Manganbronzen eine sehr 

 große Suszeptibilität besitzen. Der höchste Sättigungs- 

 wert der Magnetisierbarkeit ist etwa 3 / 6 desjenigen 

 von Gußeisen. Weiter ergab sich, daß zunächst mit 

 wachsendem Aluminiumgehalt die Magnetisierbarkeit 

 zunimmt; für den Fall, daß das Atomverhältnis von 

 Mangan zu Aluminium gleich 1 wird, scheint die 

 Suszeptibilität ein Maximum zu erreichen und bei 

 größerem Al-Gehalt wieder langsam abzunehmen. 

 Herr Heusler stellte auch noch Legierungen her, 

 welche sich von den obigen nur durch einen geringen 

 Bleizusatz unterschieden. Durch letzteren wird die 

 Magnetisierbarkeit erheblich verstärkt. 



Versuche, durch Legieren von Mangankupfer mit 

 Zinn, Antimon, Wismut, Arsen oder Bor ferromagne- 

 tisierbare Körper zu erhalten, hatten weniger Erfolg. 

 Die Antimon- und Wismutlegierungen, sowie die- 

 jenigen des Arsens und Bors waren zu schwach magne- 



') Vorläufige Publikationen in der Sitzung der Gesellsch. 

 zur Beförderung der gesamten Naturw. zu Marburg vom 

 13. August 1904; Sitzungsber. Nr. 3, S. 35—49, März 1905 

 u. in der Sitzung der Deutsch. Physik. Gesellseh. vom 

 3. März 1905; Verh. 7, 133—145, 1905. Ausführliche 

 Publikation unter obigem Titel als Schrift der „Gesell- 

 schaft zur Beförderung der gesamten Naturwissenschaften 

 zu Marburg" erschienen. Band 13, Abt. 6, S. 299—404. 

 N. G. Elwertsche Verlagsbuchhandlung, Marburg 1906. 

 Teilweise wieder abgedruckt in den Annalen der Physik 

 1906, (4) 20, 849—899. 



2 ) Ausführliche Publikation: „Über die fevromagne- 

 tischen Eigenschaften von Legierungen unmagnetischer 

 Metalle." Von Fr. Heusler und — unter Mitwirkung 

 von F. Bicharz — von W. Starck und E. Haupt. 

 Schriften der Ges. z. Bef. d. geB. Naturw. zu Marburg, 

 Bd. 13, Abt. 5, S. 235—300. Teilweise wieder abgedruckt 

 als Inauguraldissertation von E. Haupt. Vorläufige Mit- 

 teilung in den Verhandl. d. Deutsch. Phys. Ges. 5, 219 — 

 232, 12. Juni 1903. 



3 ) E. Haupt, Über die Heuslersehen ferromagne- 

 tischen Legierungen unmagnetischer Metalle (Original- 

 mitteilung). Naturw. Rundsch. 21, 69—71, 8. Februar 1906. 



tisierbar, um einen Vergleich zu ermöglichen; etwas 

 stärker ergab sich die Suszeptibilität der Zinn-Mangan- 

 kupferverbindungen. 



Ferner hat Herr Heusler in Gemeinschaft mit 

 den Herren W. Starck und E. Haupt sehr inter- 

 essante Resultate über die starke Abhängigkeit der 

 magnetischen Eigenschaften dieser Bronzen von ihrer 

 thermischen Vorgeschichte ermittelt, welche Abhängig- 

 keit insbesondere auch schon für die Hysterese kon- 

 statiert 1 ) wurde. Wegen weiterer Einzelheiten sei 

 auf die ausführliche Publikation (Marburg 1904, 

 S. 273) verwiesen. 



Diese im Physikalischen Institut zu Marburg ge- 

 machten Beobachtungen sind bisher bestätigt, bzw. 

 erweitert worden durch die Herren Austin 2 ), Gum- 

 lich 3 ), Wedekind 4 ), Ha dfield 5 ),Fleming 6 ),Hill 7 ), 

 Gray*), Binet du Jassonneix 9 ) und Guthe 10 ). 



Es bietet nun offenbar ein großes Interesse, die 

 Umwandlungserscheinungen dieser hochinteressanten 

 Legierungen zu studieren, und zwar sowohl die Tem- 

 peraturen, bei denen eine plötzliche Änderung bzw. 

 der Verlust der ferr ©magnetischen Natur dieser 

 Körper erfolgt, wie allgemein diejenigen Punkte, welche 

 sich beim Überschreiten der Trennungslinien zweier 

 Phasen als Umwandlungspunkte zu erkennen geben. 



Zur Untersuchung dieser Fragen stellte mir Herr 

 Heusler bereitwilligst sieben Proben seiner Alumi- 

 nium-Mangankupferlegierungen zur Verfügung; von 

 diesen waren vier reine Aluminiumbronzen, während 

 die drei anderen noch einen geringen Bleizusatz er- 



') Bestätigt von A. Gray, Proc. of the Royal Soc. 

 1906, Ser. A, 77, No. A 516, 256—259. 



2 ) L. Austin, Verhandl. d. Deutsch. Phys. Ges. 1904, 

 6, 211; siehe weiter Fußnote 10. 



3 ) E. Gumlich, Ann. d. Physik 1905, 16, 535—550. 



4 ) E. "Wedekind, Zeitschr. f. Elektrochemie 1905, 

 S. 850; vgl. Heusler, Ber. d. Ges. z. Bef. d. ges. Naturw. 

 zu Marburg 1905, Nr. 7, S. 98. Ferner Verhandl. der 

 Deutsch. Physik. Ges. 1906, 8, 412—416. 



s ) R. A. Hadfield, Chern. News 1904, 90, 180; vgl. 

 Chem. Zentralbl. 1904, 2, 1440, 1627. 



6 ) J. A. Fleming und R. A. Hadfield, Proc. of the 

 Royal Soc. 1905, A, 76, 271; vgl. Heusler, Ber. d. 

 Ges. z. Bef. d. ges. Naturw. zu Marburg 1905, Nr. 7, 8. 98 

 —99; ferner Naturw. Rundsch. 1906, 21, 71. 



7 ) B. V. Hill, Phys. Rev. 1905, 21, 335—342. 



8 ) A. Gray, 1. c. 



9 ) Binet du Jassonneix, Compt. rend. 1906, (142), 

 1336—1338. 



10 ) R. E. Guthe und L. W. Austin, Bulletin of the 

 Bureau of Standards 1906, 2, Nr. 2, 297—316. 



